Instrumentais utilizados; Aplicador do tipo Microbrush Aplicador para cimento de Hidroxido de Calcio Esculpidor de Hollenback 3s Espatula de insercao no1 Espatula dupla no70 ou 72 Espatula plastica para manipulacao de cimentos Pinca clinica Placa de vidro Pontas de seringa do tipo Centrix Seringa do tipo Centrix Sonda exploradora no5Consideracoes teorico-praticasDescrito em 1971, o cimento deIonomero de Vidro e formado pela aglutinacao de po de vidro e uma solucaoaquosa de acidos. Composicao O po de vidro e composto,principalmente por Fluor, Aluminio e Silicato de Calcio, ja o liquido eformado, geralmente, por Acido Poliacrilico a 30%, Acido Tartarico a 10%, AcidoItaconico a 15% e 45% de Agua, entretanto esta formulacao pode ser diferenteentre cimentos de ionomero de vidro.Reacao de PresaTrata-se de uma reacaoacido-base, tendo sal e agua como produtos, inicia-se pela mistura do po aoliquido e consiste em reacao exotermica. Para que a reacao de presa sejacompletada, apos a aglutinacao, o CIV passa por 3 fases, didaticamente falando:1a Ionizacao do AcidoPoliacrilico e deslocamento de ions2a Formacao da matriz depolissais3a Formacao do gel de Silica epresa finalFase 1Com a aglutinacao do po aoliquido, ocorre ionizacao do Acido Poliacrilico, liberacao de Hidrogenio,Sodio, Calcio. Aluminio e Fluor. Para que haja ionizacao, as particulas do posao atacadas pelo liquido, este que se ioniza com ions do po. Nesta fase,clinicamente, observa-se a presenca do brilhoumido, este que caracteriza a fase de trabalho onde o CIV deve ser inseridono elemento dentario a fim de que haja reacao do acido poliacrilico ionizadocom o Calcio do dente, processo que realizara a adesao quimica do CIV ao dente,alem do embricamento micromecanico.A agua que sobra nesta fase epassivel de sinerese e, portanto, deve-se proteger o preparo para que estefenomeno nao ocorra. Pode-se proteger proporcionando umidade do ar a 100% nacavidade atraves, por exemplo, da colocacao de algodao embebido em agua proximoa margem do preparo, porem sem tocar o material. A duracao desta fase e deaproximadamente 4 minutos. Fase 2Inicia-se ao termino dos 4primeiros minutos e caracteriza-se pela formacao da matriz de polissais.Inicialmente ocorre a formacao da matriz de Policarboxilato de Calcio pelaprecipitacao ionica, o que promove aumento da viscosidade e aumento daresistencia mecanica com sua presa em aspecto borrachoide. A reacao continua eocorre a formacao da matriz de Policarboxilato de Aluminio. Fase 3 A presa inicial do material ecaracteristica pela formacao do Gel de Silica a geleificacao. Ocorre pelaprecipitacao do gel de silica ao redor das particulas de po que foram atacadas. O tempo desta fase e de 8 minutose, terminado este tempo, o material deve ser protegido contra embebicao,protecao esta que deve ser feita com verniz cavitario ou sistema adesivo. Ao termino desta fase, pode-secondensar material restaurador sobre ele, ou em caso de restauracao com CIV,ele ja pode receber forcas mastigatorias. Importante salientar que a presafinal do CIV, assim como a sua maxima resistencia mecanica ocorrerao ao terminode 24 horas e que o que confere esta resistencia sao as particulas intactas dopo de vidro.Propriedades ADESIVIDADEQuando inserido na cavidade, oCIV tem capacidade de ligar-se quimicamente a estrutura dentaria. Isso ocorredevido a ligacao quimica entre os grupos carboxilicos dos poliacidos (COOH) eaos ions de